( 999 i 

 qui coiitracleiit à froid avec 1 hydrate de chaux une combinaison diucib- 

 sant dans l'eau, sont beaucoup phis rares qu'on ne le pense. 



» Les ferres cuites, les substances volcaniques, les argiles plus oti moiii^ 

 calcinées que Ton considère généralement comme des pouzzolanes, nr 

 doivent pas être comprises dans cette classe de corps, et à quelques exceji- 

 tions près ne diu-cissent pas dans leur contact avec l'hydrate de chaux. 



» Les substances réellement actives, les véritables pouzzolanes, sont les 

 silicates de chaux simples ou multiples qui ne contiennent que 3o ou 

 4o pour loo de silice, et (pii sont assez basiques pour faire gelée avec les 

 acides. 



» Comme les bons ciments hydrauliques contienuer.t précisément des sili-^ 

 cates simples ou midtiples excessivement basiques et faisant gelée avec les 

 acides, j'ai donc été conduit à admettre que le rôle de ces corps dans la 

 prise des ciments était d'agir comme pouzzolanes et de se combiner, sous 

 l'influence de l'eau, à la chaux libre qui existe dans les ciments. 



» Ces observations sont complètement d'accord avec celles de M. Che- 

 vreid, dans lesquelles notre savant confrère a démontré que les pouzzolanes 

 s'unissent à la chaux en raison d'un phénomène d'affinité capillaire. 



» Après avoir étudié les propriétés et la composition des différents élé- 

 ments qui se trouvent dans les ciments, je résumerai la théorie de leur 

 hydraulicité dans les propositions suivantes : 



» Je n'admets pas, comme on le croit encore généralement, que la prise 

 des ciments hydrauliques soit due à l'hydratation du silicate de chaux ou à 

 celle du silicate double d'alumine et de chaux : ces sels ne contractent pas 

 de combinaison avec l'eau. 



» Pour moi, la prise d'un ciment hydraulique est le résultat de deux 

 actions chimiques différentes : i" de l'hydratation des aluminates de chaux ; 

 2° de la réaction de l'hvdrate de chaux sur le silicate de chaux et sur le 

 silicate d'alumine et de chaux qui existent dans tous les ciments et agissent 

 dans ce cas comme pouzzolanes. 



)) La calcination d'un calcaire argileux ne donne lieu à un bon ciment 

 hydraulique que quand les proportions d'argile et de chaux sont telles, qu'il 

 puisse se former en premier lieu un aluminate de chaux représenté par ime 

 des formules suivantes : 



Al^OS CaO-Al=0% 2CaO-Al=0% 3CaO; 



en second lieu un silicate de chaux simple ou multiple très-basique, faisant 



